— 14l — 
Trockengewicht des Astholzes hängt nach H. Fischer!) mit dem Überwiegen 
des Herbstholzes in allen Jahresringen, die Minderwertigkeit des Wurzelholzes 
mit dem Zurücktreten des Herbstholzes zusammen. 
Abgesehen vom Herbstholz bildet sich unter Verhältnissen, wo an einen 
Baum aussergewöhnliche mechanische Anforderungen gemacht werden, eine zweite 
Art von Festigungsgewebe, das sog. Rotholz, aus. Es entsteht vornehmlich 
als Folge von Druckreiz, auch von geotropischem Reiz, z. B. an schief stehen- 
den Stämmen auf der dem Boden zugewendeten Seite, an dem Winde preisge- 
gebenen Bäumen auf der der herrschenden Windrichtung abgewendeten Seite, in 
den Ästen besonders auf der Unterseite wegen der grossen Last, welche die Äste 
bei verhältnismässig geringer Dicke zu tragen haben, ferner auch bei Verkrüm- 
mungen des Stammes oder der Äste, sowie bei der Ausbildung von Ersatzgipfeln 
an denjenigen Partien, wo durch die Krümmung besondere mechanische Leistungen 
erforderlich sind. Die Rotholzbildung kann einzelne oder mehrere Jahresringe, 
selbst den ganzen Stamm auf einer Seite einnehmen und ist meist mit einer Zu- 
nahme der Ringbreite verbunden. Solche Jahrringe enthalten nur sehr wenig 
helles Frühlingsholz und zeigen eine rotbraune Färbung. Das Rotholz ist von 
besonderer Härte und Sprödiekeit, an Wasser ärmer als das normale Holz, aber 
von einem viel höheren spez. Trockengewicht (0,7226). Die das Rotholz bildenden 
Tracheiden sind kürzer als im normalen Holz, auf dem Querschnitt kreisrund bis 
elliptisch, so dass häufig Intercellularräume zwischen ihnen entstehen, mit sehr 
dicken Wandungen und kleinen Höhlen versehen (10, 28, 29). 
An der Oberseite der Zweige bildet sich wiederum eine andere Form von 
mechanischem Gewebe aus, welche R. Hartig (29) als Zugholz bezeichnet. 
Es entsteht unter dem Einfluss des unausgesetzten Zuges, den das Gewicht des 
Astes und der Benadelung auf das Cambium ausübt; seine Tracheiden sind sehr 
diekwandig und ihre tertiäre Membran ist spiralig gefaltet und ausserordentlich 
stark verholzt. Es besitzt die Eigenschaft in der Richtung der Längsachse nur 
sehr wenig (0,09°/o) zu schwinden und sich bei Quellung ein wenig (0,04°/o) zu 
verkürzen; das Rotholz dagegen schwindet in der Längsrichtung stark (1,287°/o) 
und verlängert sich bei der Quellung um 1,357°/o. So erklärt sich die auffallende 
Erscheinung, dass sich tote Fichtenäste beim Trocknen nach unten, beim Quellen 
nach oben umbiegen ?). 
Die als Reservestoffbehälter fungierenden Markstrahlen machen nach 
Bertog (4) 3—4°/o des ganzen Holzkörpers aus, sie enthalten im Winter und 
Frühjahr in ihren Zellen fettes Ol; die Fichte ist also, wie unsere übrigen Na- 
delhölzer, ein Fettbaum. Das Maximum der mittleren Anzahl der Markstrahlen 
(auf dem Tangentialschnitt) liegt nach H. Fischer?) im innersten Jahrringe, 
von hier nimmt die Zahl derselben nach aussen bis zu einem Minimum ab, welches 
sich lange Zeit konstant erhält. An einer 60jährigen Fichte fand Strasburger‘) 
in den 24 jüngsten Jahrgängen lebende Markstrahlzellen, deren Zahl vom 12. 
Ringe an abnahm. 
Die Menge der mineralischen Bestandteile des Stammholzes scheint nach 
dem Alter der Pflanzen und der Beschaffenheit des Standortes erhebliche Ver- 
schiedenheiten zu zeigen. So fand sich bei 
!) Flora, Bd. 68. 1885. S. 263. 
?2) Diese hygroskopische Eigentümlichkeit wird z. B. in Berchtesgaden dazu be- 
nützt, um aus trocknen geschälten jungen Fichtenzweigen die Zeiger von „Wetterpro- 
pheten“ herzustellen. 
3) 3. a; OÖ: 
“) E. Strasburger, Über den Bau und die Verrichtungen der Leitungsbahnen 
in den Pflanzen. Jena 1891. 
